Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
Analisis Variasi Temperatur Aktivasi Terhadap Struktur Kristalin Arang Aktif Dari Tandan Aren ( Arenga Pinnata Merr) Dengan Agen Aktivasi Potassium Silicate (K 2 SiO 3 )
Nurlia 1) *, Muhammad Anas 2) , Erniwati 2)
1)* Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHO, Kendari
2) Dosen Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHO, Kendari
*Koresponden Email:nurlial291@gmail.com
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek variasi temperatur aktivasi dengan agen aktivasi potasium silikat (K 2 SiO 3 ) terhadap struktur kristalin arang aktif dari tandan aren. Arang aktif  merupakan hasil pirolisis bahan baku  berkarbon  pada  suhu  lebih  rendah  dari  1000 0 C.  Arang  aktif  tandan  aren  diperoleh  dalam  empat  tahap  yaitu tahap  persiapan,  tahap  karbonasi  menggunakan  reaktor  pirolisis  dengan  suhu  300 o C  –  400 o C  selama  ±8  jam  dan aktivasi kimia menggunakan aktivator potassium silicate (K 2 SiO 3 ) dengan perbandingan berat 2:1 dan tahap aktivasi fisika menggunakan tanur selama 30 menit dengan variasi temperatur aktivasi yaitu 600 o C, 650 o C, 700 o C, 750 o C dan  800 o C.  Pengujian  struktur  kristalin  dengan  menggunakan  metode X-Ray  Diffraction (XRD).  Hasil  uji menghasilkan  2 sebesar 26,60 0 , 26,62 0 , 26,16 0 , 26,22 0 , 26,97 0 , dan 26,68 0 . Hasil struktur kristalin tertinggi 22,26% pada  temperatur  600 0 C  dan  yang  terendah  8,83%  pada  temperatur  650 0 C.  Hasil  yang  diperoleh  bersifat amorf 91,17% pada temperatur tertinggi 650 0 C dan terendah sebesar 77,74% pada temperature 600 0 C yang memiliki pola susunan atom-atom atau molekul-molekul yang acak dan tidak teratur secara berulang atau tidak periodik.
Kata Kunci: Arang Aktif, Tandan Aren; Temperatur Aktivasi, potassium silicate (K 2 SiO 3 ), dan Struktur Kristalin
Abstrack: This study aims to determine the effect of variations of  activation temperature of  activated carbon from sugar  palm  bunches  of  chemically  activatied  with  the  activation  agent  of  potassium  silicate  (K 2 SiO 3 )  on  the crystalline structure. Activated carbon is the result of pyrolysis of carbonaceous raw materials at temperatures lower than of 1000 o C. Activated carbon from bunches of sugar palm acquired in four steps: preparation steps, carbonization steps using the pyrolysis reactor with temperature of 300 o C - 400 o C for 8 hours and chemical activation using of potassium silicate (K 2 SiO 3 ) activator in weight ratio of 2: 1 and physical activation using the electric furnace for 30 minutes with temperature variation of 600 o C, 650 o C, 700 o C, 750 o C and 800 o C. The crystalline structure tested by X-Ray  Diffraction  (XRD)  method,  the  results yielded  2 of  26,60 o ,  26,62 o ,  26,16 o ,  26,22 o ,  26,97 o ,    and  26,68 o respectively. The highest crystalline structure yield was 22.26% at temperature of  600 o C and the lowest was 8.83% at temperature of 650 o C . The results obtained were amorphous  91.17% at the highest temperature of 650 o C and the lowest 77.74% at temperatur of  600 o C which has a random and irregular arrangement pattern of atoms or molecules repeatedly or not periodically.
Keywords: Activated  carbon,  bunches  of  sugar  palm,  activation  of  temperature,  potassium  silicate  (K 2 SiO 3 ),  and crystalline structure

## PENDAHULUAN
Tanden  aren (Arenga  pinnata  Merr.) adalah  salah satu  jenis  tanaman  palma  yang  hampir  tersebar  di seluruh  wilayah  Indonesia  dan  merupakan  tanaman yang  memiliki  banyak  manfaat  untuk  kebutuhan manusia  baik  itu batang,  daun,  buah,  dan  ijuk.  Limbah
tanden  aren  dapat  diolah menjadi  arang  aktif  karena  di dalam  tanaman  tanden  aren  mengandung  lignin  dan selulosa  Fitriani  (2009).  Djabbar  (2006)  dalam penelitiannya  menyebutkan  bahwa  ijuk  merupakan suatu  bahan  dari  tanaman  aren  yang  memiliki  serat kasar dan lignin pada dinding selnya serta bersifat kuat
Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
dan  keras,ijuk  dalam  kehidupan  sehari-hari  biasanya dimanfaatkan  sebagai  penyaring,  dan  pengikat  bahan organik  dalam  air.  Menurut  Sitepu  (2006)    ijuk memiliki kadar lignin 7% dan selulosa 74%, Christiani (2008)  lignin  43,09%  dan  selulosa  51,54%;  sedangkan menurut  Mahmuda  (2013)  lignin  36,44%  dan  selulosa 85,27%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ijuk  merupakan salah  satu  bahan  yang  memiliki  potensi  sebagai  bahan dasar pembuatan arang aktif.
Bahar  (2019)  meneliti  tentang  efek  temperatur aktivasi  terhadap  struktur  kristalin  arang  aktif  dari tandan  aren  bahwa  hasil  analisisnya,  terjadi  perubahan struktur  kristal  dan  posisi  sudut  setiap  unsur,  yang diperoleh akibat dari temperatur yang diberikan. Puncak difraksi tertinggi berada disekitar sudut 2 : 28,39 0 , dari puncak  yang  terbentuk  terlihat  bahwa  struktur  di beberapa puncak sudah memperlihatkan struktur kristal walaupun  tidak  periodik.  Kemudian  diketahui  bahwa struktur  kristal  memiliki  puncak-puncak  energi  yang tajam  dan  sempit  dan  pada  grafik  di  atas  beberapa puncak  menunjukkan  ciri-ciri  struktur  kristal  yang disebutkan  yaitu  berada  disekitar  sudut  28,35 o ,  30 o , 40,54 o .  Walaupun  intensitas  difraksi  yang  relatif  kecil menunjukkan  struktur amorf yang  lebih  dominan dibandingkan  dengan  struktur  Kristal  sampel  sebelum pemanasan  diperoleh kandungan  fasa  yang  terdapat pada puncak tertinggi adalah diamond sebanyak 90,2% pada  sudut 28,35 o dengan    struktur  Kristal orthorhombic .  Unsur carbon dengan  struktur  kristal hexagonal sebanyak  4,1% , unsur graphite dengan struktur kristal orthorhombic 5,7%. Persentase kandungan yang berbeda menandakan komposisi unsur yang  terkandung  juga  berbeda  dan  dari  hasil  tersebut mengkonfirmasikan  bahwa  kandungan  unsur  alami ketiga  karbon  (Diamond)  terbilang  cukup  tinggi. Kartika,  dkk.  (2016)  mengemukakan    bahwa  derajat kristalinitas  tertinggi  terdapat  pada  suhu  karbonisasi 300 o C, sedangkan derajat kristalinitas terendah terdapat pada  suhu  karbonisasi  400 o C.Hasil  karakterisasi  dari XRD yaitu berupa pola difraksi XRD dari karbon aktif kulit  singkong.  Makin  besar  Persentase  derajat kristalinitasnya,  maka  struktur  kristal  dari  karbon  aktif akan semakin tinggi dan jauh dari struktur amorf.
Kong  ddk  (2014)  dalam  penelitiannya  dengan menggunakan  XRD  dilakukan  untuk  mempelajari struktur  AC  yang  dihasilkan  oleh  limbah  keratin  dan lignoselulosa  dalam  kondisi  yang  berbeda.  Terdapat puncak  difraksi  pada  sekitar  2θ  =  25 0 untuk  CW  yang
secara dramatis berbeda dari CA, yang dapat dijelaskan bahwa  CA  memiliki  struktur  mikrokristalin  selulosa dan  struktur  lapisan  aromatik  ditumpuk  Setelah  di aktivasi dengan K 2 S i O 3 , puncak difraksi menjadi sekitar 2θ = 25 0 untuk CAAC lemah, sementara itu, CWAC-1 dan  CAAC-2  tidak  memiliki  puncak  kristalinitas  yang khas,  yang  menunjukkan  karbon amorf .  AC  keratin tanpa  pretreatment  (CWAC-2)  menyatakan  bahwa  ada dua puncak difraksi pada 2θ = 35,22 0 dan 62,30 0 , yang sesuai  dengan  jarak  interlayer  masing-masing  0,2548 nm  dan  0,1490  nm.Namun,  AC  berbasis  lignoselulosa yang  dihasilkan  mencerminkan  spola  yang  berbeda. CAAC-1  memiliki  puncak  yang  menonjol  pada  27,49 0 dengan interlayer jarak 0,3245 nm. Sehingga data lebih rendah  dari  pada  grafit,  0,335  nm,  menggambarkan karbon non-grafit.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  pentingnya untuk mengetahui gambaran informasi mengenaistruktur  kristalin  arang  aktif  tandan  aren dengan  agen  aktivasi Potassium  Silikat ,  sehingga peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul  “Analisis  Variasi  Temperatur  Aktivasi  Terhadap Struktur Kristalin Arang Aktif dari Tanden
Aren( Arenga  Pinnata  Merr )  dengan  Agen  Aktivasi Potassium Silicate ” (K 2 SiO 3 ).

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  dalam bidang  fisika  material  dengan  menggunakan  metode eksperimen.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan Januari  2020  -  Februari  2020.  Proses  pengambilan tandan  aren  diperoleh  dari  Desa  Lantowonua, Kecamatan  Rumbia,  Kabupaten  Bombana,  Sulawesi Tenggara. Proses karbonasi, Penggerusan dan Pengayakan  Sampel  dilakukan  di  Sekitaran  kampus UHO,  aktivasi  sampel  dilakukan  di  Laboratorium Pendidikan  Kimia  FKIP  dan  analisis  struktur  kristalin akan dilakukandi Laboratorium Energi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya .
Prosedur kerja pembuatan arang aktif mengacu pada penelitian  Bahar  (2019),  Sedangkan  untuk  aktivasi kimia  dan  fisika  pada  pembuatan  arang  aktif  mengacu pada penelitian Kong et al (2014) dan untuk pembelian larutan  kimian  terdapat  di  Makassar  tempat  penjualan larutan  kimia  dan  tempat  penjualan-penjualan  larutan kimia  lainnya.  Untuk  menganalisis  sampel  hasil  XRD dengan menggunakan aplikasi Software Match 3 .
Jurnal Penelitian Pendidikan Fisika, Vol. 5 No. 4 November 2020, 300-305 Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  yang  diperoleh  pada  penelitian  ini  berupa serbuk arang aktif  dari tandan aren dengan dua proses aktivasi  yaitu aktivasi  kimia  dan  aktivasi  fisika.  Proses aktivasi kimia dengan menggunakan senyawa
potassium  silicate (K 2 SiO 3 )  dan  proses  aktivasi  fisika dilakukan  dengan  variasi  temperatur  aktivasi  600 o C, 650 o C,  700 o C,  750 o C  dan  800 o C  selama  30  menit menggunakan tanur.
1. Grafik Hasil XRD dengan Temperatur 600 0 C, 650 0 C, 700 0 C, 750 0 C, 800 0 C dan Tanpa Aktivasi
2. Analisis Struktur Kristalin Arang Aktif dengan Temperature 600 0 C Menggunakan Software Macth 3
Berdasarkan  dari  hasil  analisi  grafik  keenam  sampel tersebut,  terjadi  adanya  perubahan  struktur  kristal  dan posisi  sudut  dari  setiap  unsur  yang  diperoleh  dari temperature  yang  diberikan.  Setelah  dilakukannya search  mach  3 pada  sampel  arang  aktif  tanden  aren berdasarkan difaktogram dengan diberikan variasi suhu yang berbeda-beda sehingga muncullah puncak-puncak difraksi  yang  khas.  Puncak  difraksi  tetinggi  berada disekitar  sudut 0 67 , 44 2   ,  dari  puncak  yang terbentuk  terlihat  bahwa  struktur  Kristal  di  beberapa
puncak sudah memperlihatkan struktur Kristal walaupum tidak periodik. Intensitas difraksi yang relatif kecil  menunjukkan  struktur amorf yang  lebih  dominan dibandingkan  dengan  struktur  Kristal.  Seperti  pada sampel  sebelum  pemanasan  diperoleh kandungan  fasa yang  terdapat  pada  puncak  tertinggi  adalah graphite sebanyak 86,0% pada sudut 26,99 o dengan struktur Kristal rhombohedral . Unsur graphite dengan persentase 14,0% mengandung struktur Kristal orthorhombic .  Setelah  sampel  diberika  perlakuan
Jurnal Penelitian Pendidikan Fisika, Vol. 5 No. 4 November 2020, 300-305 Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
dengan  temperature  600 0 maka  puncak  tertingginya berada  pada  unsur graphite dengan  persentasi kandungan  sebesar  60,7%  pada  sudut 0 5 , 42 2   dengan struktur kristal yaitu hexagonal . Unsur graphite dengan  struktur  Kristal orthorhombic sebanyak  10,6%, unsur graphite dengan  struktur  kristal rehombohedral 28,0%  dan  unsur carbon  graphite  2H dengan  struktur kristal rehombohedral dengan  persentasi  kandungan 0,6%. Persentasi kandungan yang berbeda menandakan komposisi  unsur  yang  terkandung    juga  berbeda  dan dari hasil tersebut menandakan bahwa kandungan unsur alami keempat karbon ( graphite ) terbilang cukup tinggi. Untuk  mengetahui  unsur  lain  dari  arang  aktif  tandan aren  perlu  dianalisis  lebih  jauh  dengan  menggunakan SEM-EDX.  Sedangakan  jika  tanpa  menggunakan aktivasi kimia seperti yang dilakukan oleh Bahar (2019) dalam  penelitiannya  puncak  difraksi  tertinggi  berada disekitar  sudut  2 :  28,39 0 , dari  puncak  yang  terbentuk terlihat  bahwa  struktur  di  beberapa  puncak  sudah memperlihatkan  struktur  kristal  walaupun  tidak periodik.  Kedua  diketahui  bahwa  struktur  kristal memiliki puncak-puncak energi yang tajam dan sempit dan  pada  grafik  di  atas  beberapa  puncak  menunjukkan ciri-ciri  struktur  kristal  yang  disebutkan  yaitu  berada disekitar sudut 28,35 0 , 30 0 , 40,54 0 .
Persentasi  kandungan  tingkat  kristalnitas  dengan tanpanya  aktivasi  sebesar  18,92%  dan  amorf  sebesar 76,24%, untuk temperatur 600 0 C tingkat kristalnitasnya sebesar  22,26%  dan  untuk amorf sebesar  77,74%, temperatur  650 0 C  dengan  tingkat  kristalnitas  yaitu 8,83%  dan amorf sebesar  91,17%,  temperatur  700 0 C tingkat  kristalnitasnya  yaitu  10,10%  dan amorf 89,90%. Untuk temperatur 750 0 C persentasi kandungan tingkat  kristalnitasnya  sebesar  14,66  %  dan amorf sebesar  85,34%,  untuk  temperatur  800 0 C  tingkat kristalnitasnya  sebesar  12,55%  dan amorf sebesar 87,45%.  Dari  persentasi  kandungan  tingak  kristalnitas pada  keenam  sampel  tersebut  tingkat  kristalnitas  yang tertinggi  terdapat  pada  temperatur  600 0 C  dan  untuk tingkat  kristalnitas  terendah  berada  pada  temperatur 650 0 C.  untuk  persentasi  kandungan amorf yang tertinggi  berada  di  temperature  650 0 C  dan  yang terendah  berada  di  tanpa  aktivasi.  Dapat  kita  ketahui bahwa dari keenam sampel tersebut yang lebih dominan adalah amorf dibandingkan dengan tingkat kristalnitasnya karena dilihat dari persentasi kandungan amorf yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  tingkat
kristalnitasnya.  Keadaan amorf adalah  keadaan  atau fasa  dimana  susunan  atom-atom  yang  terbentuk  terjadi perubahan  pada  keteraturan  partikel  penyusunnya. Amorf terbentuk  karena  proses  pendinginan  yang terlalu  cepat  sehingga  atom-atom  tidak  dapat  dengan tepat menempati lokasi kisinya.
Struktur  Kristal  yang  terlihat  tanpa  aktivasi  adalah Ortrohombic dan Hexagoal dan  untuk  temperatur 600 0 C  struktur  yang  terlihat  adalah Ortrohombic, Hexagoal dan Rehombohedral , dapat di ketahui bahwa Efek  pemanasan  atau  pemberian  variasi  temperatur menyebabkan  terjadi  pergeseran  puncak  difraksi  2 yang  dimana  semakin  meningkatnya  temperatur aktivasi  menyebabkan  berubahnya  struktur Kristal  dari suatu unsur dan bertambahnya suatu unsur. Berdasarkan  Hukum  Bragg,  faktor  pemanasan  juga membuat parameter kisi mengalami perubahan. Hal ini dapat  dibuktikan  dengan  hasil  analisis  XRD  yang diperoleh, seiring meningkatnya temperatur aktivasinya, terlihat puncak-puncak difraksi mengalami pelebaran  dan  nilai  intensitas  Kristal  menurun  jika dibandingkan dengan hasil XRD tanpa aktivasi, dengan kata  lain  pada  temperatur  aktivasi  yang  rendah,  maka karbon yang terbentuk cenderung akan bersifat kristalin atau  kondisi  dimana  saat  pemberian  temperatur terbentuk  sebuah  kristal  dengan  susunan  khas  atom- atom  yang  memiliki  keteraturan  tinggi  pada  partikel penyusunnya.  Pelebaran  puncak  difraksi  disebabkan oleh  ukuran  kristal  ( particle  broadening ),  pelebaran karena  regangan  ( strain  broadening ),  regangan  mikro, dan  kondisi  difraktometer  (Tutik,  2018).    Kristal memiliki  susunan  yang  teratur  yang  menyebabkan banyak kelebihan  yang  terkandung  didalamnya diantaranya  adalah  karena  strukturnya  teratur  maka ikatannya  kuat,  keretakannya  sedikit,  kekakuan  sedikit dan sebagainya. Sebaliknya jika temperatur aktivasinya tinggi maka karbon akan cenderung bersifat amorf yang ditandai  dengan  tidak  beraturannya  puncak  yang dihasilkan.
Selama  proses  aktivasi  terjadi  proses  penataan ulang  atom  dan  pelebaran  dari  puncak  pada  XRD  ini dikarenakan serbuk arang aktif tandan aren mengalami penghancuran  akibat  pemanasan.  Dalam  penelitian Smallman  (2000)  menjelaskan  pengaruh  pemanasan terhadap  struktur  mineral  yang  terbentuk  yaitu  sifat bahan akan berubah apabila diberikan perlakuan seperti pemanasan  pada  sumber  daya  bijih  mangan.  Peristiwa ini  dapat  dijelaskan  secara  fisika,  ketika  sampel  bijih
Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
mangan  dipanaskan  pada  temperatur  tertentu  maka terjadi  perubahan  struktur  mineral  pada  sampel  bijih mangan  menjadi  mineral  baru  yang  juga  bermanfaat bagi  industri.  Perubahan  struktur  dari  mineral  bijih mangan  dapat  terjadi  akibat  temperatur  sintering. Penelitian  mengenai  efek  temperatur  aktivasi  terhadap struktur  kristalin  dengan  sampel  yang  berbeda  juga pernah  dilakukan  oleh  Malik  (2013)  dimana  hasil penelitiannya  menjelaskan  bahwa  efek  suhu  terhadap pembentukan  besaran  butiran  arang  karbon  tempurung kelapa  sawit  menyebutkan  bahwa  variasi  temperatur yang  diberikan  akan  menyebabkan  perubahan  pada puncak  difraktogram,  semakin  tinggi  temperatur  yang diberikan  akan  menyebabkan  posisi  puncak  akan bergeser  kearah  kanan  dimana  posisi  terhadap  sudut theta akan semakin tinggi.
Berubahnya struktur dari material akibat temperatur  juga  disebabkan  karena  ketika  suatu material  dipanaskan  maka  akan  terjadi  peningkatan energi  yang  memungkinkan  atom-atom  bergetar  pada jarak  antar  atom  yang  lebih  besar  (Van  Vlack,  1995). Semakin  besar  energi  yang  diberikan  maka  jarak  antar atom  akan  semakin  menjauh.  Untuk  suatu  level  energi tertentu (temperatur), atom-atom dapat saling menjauhi dengan lebih mudah dan lebih sulit untuk menekannya. Pengaruh  energi  terhadap  jarak  antar  atom,  yaitu semakin  besar  energi  yang  diberikan  maka  jarak  antar atom  akan  semakin  menjauh.  Berubahnya  jarak  antar atom maka akan mempengaruhi struktur dari material.

## KESIMPULAN
Pengujian dengan metode X- Ray Diffraction (XRD) dengan  bantuan Software  Match  3 dari  sampel  tandan aren  dengan  6  jenis  perlakuan  temperatur  diperoleh unsur  yang  mendominasi  adalah graphite dengan persentase 94,8% dengan struktur kristal orthorhombic . Pada  sampel    600 o C,  650 o C,  700 o C,  750 o C,800 o C  dan tanpa  aktivasi  unsur graphite memiliki  struktur  kristal orthorhombic dan  berstruktur  kristal hexagonal . Pemberian  variasi  temperatur  atau  pemanasan  arang aktif  tandan  aren  mempengaruhi  struktur  Kristal  yang terbentuk.  Dimana  semakin  meningkat  temperatur aktivasinya,  maka  struktur  Kristal  yang  terbentuk bersifat  lebih amorf yang  ditandai  dengan  tidak beraturannya puncak yang dihasilkan.
SARAN
Saran yang disampaikan melalui penelitian ini yaitu perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan  mengenai  efek temperatur  aktivasi  terhadap  struktur  kristalin  arang aktif  tandan  aren  dengan  aktivasi Potasium  Silicate menggunakan  metode  sinar-X  dan  yang  digunakan sebaiknya  dengan  perbandingan  2:1  (Arang  aktif  : Pottasium Silikat) dan pemanasan pada temperatur yang lebih  tinggi  untuk  mengetahui  efek  pemanasan  suhu tinggi  terhadap  struktur  Kristalin  serta  perlu  dilakukan analisis lebih lanjut mengenai unsur yang terkandung di tiap puncaknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahar,  W.P.  2019.Efek  Temperatur  Aktivasi  Terhadap Struktur  Kristalin  Arang  Aktif  Dari  Tandan  Aren (Arenga  Pinnata). Skripsi .  FKIP.Universitas  Halu Oleo.Kendari.
Christiani, S., EV. 2008. Karakterisasi Ijuk pada Papan Komposit  Ijuk  Serat  Pendek  Sebagai  Perisai Radiasi  Neutron . Skripsi .  Universitas  Sumatera Utara. Sumatera Utara.
Damanik,  R.,  Irawati.  A.,  Riswan.  2018. Inventarisasi Dan  Pemanfaatan  Aren  (Arenga  Pinnata  Merr) Oleh  Masyarakat  Sekitar  Hutan .  Studi  Kasus: Hutan  Produksi  Terbatas  Desa  Sihombu,  Kec. Tarabintang,  Kab. Humbang Hasundutan.
Kartika,  Ratnawulan  dan  Gusnedi.  2016. Pengaruh Variasi Suhu Karbonisasi  Terhadap Mikrostruktur Dan  Derajat  Kristalinitas  Karbon  Aktif  Kulit Singkong  Sebagai  Bahan  Dasar  Gdl  (Gas Diffussion Layer). Jurusan Fisika FMIPA
Universitas Negeri Padang. Vol.7. No.5.
DOI : https//doi.org./10.21776/ub.jrm.2018.009.02.10
Kong, J, Qinyan, Y, Baoyu, G, Qian, L, Yan, W, Huu, H  N  &  Weshan,  G  2014, Porous  Sructure  and Adsoptive  Properties  of  Hide  Waste  Activated Carbon Prepared Via Potassium Silicate Activation , Shandong University, Cina. Vol. 109.
DOI:https://doi.org/10.1016/j.jaap.2014.06.012
Mohamad  Haafiz,  M.K.,  Azman  Hassan,  Reza Arjmandi,  Zainoha  Zakaria,    M.M.  Marliana, Muhammad I. Syakir dan M.R. Nurul Fazita. 2016.
Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
Microcrystalline  Cellulose  From  Oil  Palm  Empty Fruit  Bunches  as  Filler  in  Polylactic  Acid. Universitas Teknologi Malaysia. Vol. 24. No. 9. DOI:https://doi.org/10.1177/096739111602400901.
Pari,  G.,  K,  Sofyan,  W,  Syafii,  dan  Buchari,  2004 , Pengaruh  Lama  Aktivasi  terhadap  Struktur  Kimia dan  Mutu  Arang  Aktif  Serbuk  Gergaji  Sengon. Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Hasil  Hutan, Jurnal Penelitian Hasil Hutan. Vol. 23. No. 3. DOI:https://doi.org/10.20886/jphh.2005.23.3.207.218
Sitepu,  Evi. M. 2006. Modifikasi Serat Ijuk Dengan Radiasi Sinar – Suatu Studi Umtuk Perisai Radiasi Nuklir. Jurnal sains kimia. Vol.10. No. 1.
Smallman,  R.E,.  Bishop.  R.J.2000.  Metalurgi  Fisik Modern  dan  Rekayasa  Material  Edisi  Keenam.
Erlangga. Jakarta. Syarifah Majnah Ruslan. 2018. Potensi Dan Pemanfaatan  Tanaman  Aren  (Arenga  Pinnata) dengan Pola Agroforestridi Desa Palakka, Kecamatan Barru,Kabupaten Barr. Lab.
Pemanfaatan  dan  Pengolahan  Hasil  Hutan. Makassar. Jurnal Prennial . Vol. 14. No. 24. DOI:https://doi.org/10.24259/perennial/415000.
Van  Vlack.  1992. Elemen  of  material  and  engineering 5 th Edition .  Addison-Wesley  Publising  Company. USA.